Laser beam welding
লেজার বিম ওয়েল্ডিং (এলবিডব্লিউ) একটি ঢালাই কৌশল যা লেজার ব্যবহারের মাধ্যমে ধাতু বা থার্মোপ্লাস্টিকের টুকরোগুলিকে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। বিমটি একটি ঘনীভূত তাপ উৎস সরবরাহ করে, যা সংকীর্ণ, গভীর ঝালাই এবং উচ্চ ঝালাইয়ের হারের অনুমতি দেয়। প্রক্রিয়াটি প্রায়শই উচ্চ ভলিউম এবং নির্ভুলতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার জন্য অটোমেশন ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজন হয়, যেমন স্বয়ংচালিত এবং বৈমানিক শিল্পে। এটি কীহোল বা পেনেট্রেশন মোড ওয়েল্ডিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি। অপারেশন ইলেক্ট্রন-বিম ওয়েল্ডিং (ইবিডব্লিউ)-এর মতো, লেজার বিম ওয়েল্ডিংয়ের উচ্চ শক্তি ঘনত্ব রয়েছে (1 মেগাওয়াট/সেমি2-এর ক্রমে) যার ফলে ছোট তাপ-প্রভাবিত অঞ্চল এবং উচ্চ গরম এবং শীতল হার হয়। লেজারের স্পট আকার 0.2 মিমি থেকে 13 মিমি পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে, যদিও ঢালাইয়ের জন্য শুধুমাত্র ছোট আকার ব্যবহার করা হয়। অনুপ্রবেশের গভীরতা সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণের সাথে আনুপাতিক, তবে এটি ফোকাল পয়েন্টের অবস্থানের উপরও নির্ভরশীলঃ যখন ফোকাল পয়েন্টটি ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠের সামান্য নিচে থাকে তখন অনুপ্রবেশ সর্বাধিক হয় একটি অবিচ্ছিন্ন বা স্পন্দিত লেজার রশ্মি প্রয়োগের উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা যেতে পারে। মিলিসেকেন্ড-দীর্ঘ ডালগুলি রেজার ব্লেডের মতো পাতলা উপকরণগুলিকে ঝালাই করতে ব্যবহৃত হয় এবং গভীর ঝালাইয়ের জন্য অবিচ্ছিন্ন লেজার ব্যবস্থা নিযুক্ত করা হয়। এলবিডব্লিউ একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া, যা কার্বন স্টিল, এইচএসএলএ স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটানিয়াম ঝালাই করতে সক্ষম। উচ্চ শীতল হারের কারণে, উচ্চ-কার্বন ইস্পাত ঝালাই করার সময় ক্র্যাকিং একটি উদ্বেগের বিষয়। ওয়েল্ডের গুণমান উচ্চ, ইলেক্ট্রন বিম ওয়েল্ডিংয়ের মতো। ঢালাইয়ের গতি সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণের সাথে আনুপাতিক তবে ওয়ার্কপিসের ধরণ এবং পুরুত্বের উপরও নির্ভর করে। গ্যাস লেজারগুলির উচ্চ শক্তি ক্ষমতা এগুলিকে উচ্চ ভলিউম প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে। মোটরগাড়ি শিল্পে এলবিডব্লিউ বিশেষভাবে প্রভাবশালী। ই. বি. ডব্লিউ-এর তুলনায় এল. বি. ডব্লিউ-এর কিছু সুবিধা হলঃ লেজার রশ্মি ভ্যাকুয়ামের পরিবর্তে বাতাসের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে প্রক্রিয়াটি রোবোটিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সহজেই স্বয়ংক্রিয় করা হয় এক্স-রে উচ্চ মানের ওয়েল্ড তৈরি করে না। এল. বি. ডব্লিউ-এর একটি ডেরিভেটিভ, লেজার-হাইব্রিড ওয়েল্ডিং, এল. বি. ডব্লিউ-এর লেজারকে একটি আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে যেমন গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং। এই সংমিশ্রণটি বৃহত্তর অবস্থানের নমনীয়তার অনুমতি দেয়, যেহেতু জিএমএডাব্লু জয়েন্টটি পূরণ করার জন্য গলিত ধাতু সরবরাহ করে এবং একটি লেজার ব্যবহারের কারণে, জিএমএডাব্লু দিয়ে সাধারণত যা সম্ভব তার চেয়ে ঝালাইয়ের গতি বাড়ায়। ওয়েল্ডের গুণমানও বেশি হতে থাকে, কারণ আন্ডারকাটিংয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সরঞ্জাম অটোমেশন এবং সিএএম যদিও লেজার বিম ওয়েল্ডিং হাতে সম্পন্ন করা যেতে পারে, বেশিরভাগ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় এবং কম্পিউটার সহায়ক নকশার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার সহায়ক উত্পাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। লেজার ওয়েল্ডিংকে মিলিংয়ের সাথে যুক্ত করে একটি সমাপ্ত অংশ তৈরি করা যেতে পারে। 2016 সালে রিপ্র্যাপ প্রকল্প, যা ঐতিহাসিকভাবে ফিউজড ফিলামেন্ট ফ্যাব্রিকেশন নিয়ে কাজ করেছিল, ওপেন সোর্স লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেমের বিকাশে প্রসারিত হয়েছিল। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রচলিত উৎপাদন খরচ হ্রাস করার সময় বিস্তৃত প্রয়োগগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। লেজার সাধারণত ব্যবহৃত দুই ধরনের লেজার হল সলিড-স্টেট লেজার (বিশেষ করে রুবি লেজার এবং এনডিঃ ওয়াইএজি লেজার) এবং গ্যাস লেজার। প্রথম প্রকারটি সিন্থেটিক রুবি (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে ক্রোমিয়াম), কাচের নিওডাইমিয়াম (এনডিঃ গ্লাস) এবং সবচেয়ে সাধারণ প্রকার, ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গার্নেটের নিওডাইমিয়াম (এনডিঃ ওয়াইএজি) সহ বেশ কয়েকটি কঠিন মাধ্যমের মধ্যে একটি ব্যবহার করে। গ্যাস লেজারগুলি মাধ্যম হিসাবে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের (লেজার) মতো গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করে। যাই হোক না কেন, মাধ্যমটি যখন উত্তেজিত হয়, তখন এটি ফোটন নির্গত করে এবং লেজার রশ্মি গঠন করে। সলিড স্টেট সলিড স্টেট লেজারগুলি 1 মাইক্রোমিটার ক্রম অনুসারে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে, যা ঝালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস লেজারগুলির তুলনায় অনেক ছোট, এবং ফলস্বরূপ অপারেটরদের বিশেষ চশমা পরতে হবে বা রেটিনার ক্ষতি রোধ করতে বিশেষ পর্দা ব্যবহার করতে হবে। এনডিঃ ওয়াইএজি লেজারগুলি স্পন্দিত এবং অবিচ্ছিন্ন উভয় মোডে কাজ করতে পারে, তবে অন্যান্য প্রকারগুলি স্পন্দিত মোডে সীমাবদ্ধ। মূল এবং এখনও জনপ্রিয় সলিড-স্টেট ডিজাইনটি প্রায় 20 মিমি ব্যাস এবং 200 মিমি লম্বা রড হিসাবে একটি একক স্ফটিক আকৃতির এবং প্রান্তগুলি স্থল সমতল। এই রডটি জেনন বা ক্রিপ্টন ধারণকারী একটি ফ্ল্যাশ টিউব দ্বারা বেষ্টিত। ফ্ল্যাশ করা হলে, প্রায় দুই মিলিসেকেন্ড স্থায়ী আলোর একটি স্পন্দন লেজার দ্বারা নির্গত হয়। ডিস্ক আকৃতির স্ফটিকগুলি শিল্পে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করছে এবং ফ্ল্যাশল্যাম্পগুলি তাদের উচ্চ দক্ষতার কারণে ডায়োডগুলিকে পথ দিচ্ছে। রুবি লেজারের জন্য সাধারণ পাওয়ার আউটপুট হল 10-20 W, যেখানে Nd: YAG লেজার আউটপুট 0.04-6,000 W এর মধ্যে থাকে। ওয়েল্ড এলাকায় লেজার বিম সরবরাহ করতে, ফাইবার অপটিক্স সাধারণত নিযুক্ত করা হয়। গ্যাস গ্যাস লেজারগুলি উচ্চ-ভোল্টেজ, নিম্ন-বর্তমান শক্তির উৎস ব্যবহার করে একটি লেসিং মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাস মিশ্রণকে উত্তেজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এই লেজারগুলি অবিচ্ছিন্ন এবং স্পন্দিত উভয় মোডে কাজ করতে পারে এবং গ্যাস লেজার রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10.6 মাইক্রোমিটার, গভীর ইনফ্রারেড, অর্থাৎ। 'গরম'। ফাইবার অপটিক কেবল এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা শোষণ করে এবং ধ্বংস হয়, তাই একটি অনমনীয় লেন্স এবং আয়না সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। গ্যাস লেজারের পাওয়ার আউটপুট সলিড-স্টেট লেজারের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে, যা 25 কিলোওয়াট পর্যন্ত পৌঁছায়। ফাইবার লেজারের প্রধান মাধ্যম হল অপটিক্যাল ফাইবার। এগুলি 50 কিলোওয়াট পর্যন্ত শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম এবং রোবোটিক শিল্প ওয়েল্ডিংয়ের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লেজার বিম ডেলিভারি আধুনিক লেজার বিম ওয়েল্ডিং মেশিনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে, লেজার আউটপুট সিম অনুসরণ করার জন্য সরানো হয়। এটি সাধারণত একটি রোবটের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অনেক আধুনিক প্রয়োগে, দূরবর্তী লেজার বিম ওয়েল্ডিং ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে, লেজার রশ্মিটি একটি লেজার স্ক্যানারের সাহায্যে সেলাই বরাবর সরানো হয়, যাতে রোবোটিক বাহুটিকে আর সেলাই অনুসরণ করতে না হয়। দূরবর্তী লেজার ঝালাইয়ের সুবিধাগুলি হল ঝালাই প্রক্রিয়ার উচ্চ গতি এবং উচ্চ নির্ভুলতা। পালসড-লেজার ওয়েল্ডিংয়ের তাপীয় মডেলিং ক্রমাগত তরঙ্গ (সিডব্লিউ) লেজার ওয়েল্ডিংয়ের তুলনায় পালসড-লেজার ওয়েল্ডিংয়ের সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল কম ছিদ্রতা এবং কম ছড়িয়ে থাকা। পালসড-লেজার ওয়েল্ডিংয়ের কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমন অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণে গরম ফাটল সৃষ্টি করা। পালসড-লেজার ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার তাপীয় বিশ্লেষণ ওয়েল্ডিং পরামিতি যেমন ফিউশনের গভীরতা, শীতল হার এবং অবশিষ্ট চাপের পূর্বাভাসে সহায়তা করতে পারে। স্পন্দিত লেজার প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে, এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন যা একটি উন্নয়ন চক্রের সাথে জড়িত। এই চক্রের মধ্যে রয়েছে একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করা, সীমাবদ্ধ মৌলিক মডেলিং (এফইএম) বা সীমাবদ্ধ পার্থক্য পদ্ধতি (এফডিএম) বা বিশ্লেষণাত্মক মডেলের মতো সংখ্যাসূচক মডেলিং কৌশল ব্যবহার করে অনুমানকে সহজতর করে একটি তাপীয় চক্র গণনা করা এবং পরীক্ষামূলক পরিমাপের মাধ্যমে মডেলটিকে বৈধ করা। কিছু প্রকাশিত মডেলের সংমিশ্রণে একটি পদ্ধতির মধ্যে রয়েছেঃ শক্তি শোষণ দক্ষতা নির্ধারণ করা। তাপমাত্রা এবং ক্লসিয়াস-ক্ল্যাপেরন সমীকরণের উপর ভিত্তি করে পুনরুদ্ধার চাপ গণনা করা। ভলিউম অফ ফ্লুইড মেথড (ভিওএফ) ব্যবহার করে তরল প্রবাহের বেগ গণনা করুন। তাপমাত্রা বণ্টন গণনা করা। সময় বৃদ্ধি করুন এবং 1-4 ধাপ পুনরাবৃত্তি করুন। ফলাফলের বৈধতা ধাপ 1 সমস্ত তেজস্ক্রিয় শক্তি শোষিত হয় না এবং ঝালাইয়ের জন্য তাপে পরিণত হয় না। কিছু তেজস্ক্রিয় শক্তি বাষ্পীভূত হয়ে এবং পরে গ্যাসকে আয়নিত করে তৈরি প্লাজমায় শোষিত হয়। উপরন্তু, বিমটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ঝালাই করা উপাদানটির পৃষ্ঠ গঠন, আপতন কোণ এবং উপাদানটির তাপমাত্রা দ্বারা শোষণশীলতা প্রভাবিত হয়। রোজেনথাল বিন্দু উৎস অনুমান একটি অসীম উচ্চ তাপমাত্রার বিচ্ছিন্নতা ছেড়ে যায় যা পরিবর্তে একটি গাউসিয়ান বিতরণ ধরে নিয়ে সমাধান করা হয়। তেজস্ক্রিয় শক্তিও মরীচিটির মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয় না। কিছু যন্ত্র গাউসিয়ান শক্তি বিতরণ তৈরি করে, অন্যগুলি দ্বিমাত্রিক হতে পারে। একটি গাউসীয় শক্তি বন্টন এই ধরনের একটি ফাংশন দ্বারা শক্তির ঘনত্বকে গুণ করে প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ, যেখানে r হল মরীচিটির কেন্দ্র থেকে রেডিয়াল দূরত্ব, = মরীচি ব্যাসার্ধ বা স্পট আকার। একটি বিন্দু উৎস অনুমানের পরিবর্তে তাপমাত্রা বণ্টনের ব্যবহার শোষণশীলতার মতো তাপমাত্রা-নির্ভর উপাদান বৈশিষ্ট্যগুলির সহজ গণনা করতে সহায়তা করে। বিকিরিত পৃষ্ঠে, যখন একটি কীহোল গঠিত হয়, তখন ফ্রেন্সেল প্রতিফলন (কীহোল গহ্বরের মধ্যে একাধিক প্রতিফলনের কারণে মরীচি শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ শোষণ) ঘটে এবং এর দ্বারা মডেল করা যেতে পারে, যেখানে ε হল অস্তরক ধ্রুবক, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা এবং লেজার ফ্রিকোয়েন্সির একটি ফাংশন। θ হল আপতন কোণ। শোষণ দক্ষতা বোঝা তাপীয় প্রভাব গণনা করার মূল চাবিকাঠি। ধাপ 2 লেজারগুলি দুটি মোডের মধ্যে একটিতে ঝালাই করতে পারেঃ পরিবহন এবং কীহোল। কোন মোডটি কাজ করছে তা নির্ভর করে বাষ্পীভবন ঘটানোর জন্য শক্তির ঘনত্ব যথেষ্ট বেশি কিনা তার উপর। পরিবাহিতা মোড বাষ্পীভবন বিন্দুর নিচে ঘটে যখন কীহোল মোড বাষ্পীভবন বিন্দুর উপরে ঘটে। কীহোলটি একটি এয়ার পকেটের অনুরূপ। বাতাসের পকেট প্রবাহের অবস্থায় রয়েছে। বাষ্পীভূত ধাতুর পুনরাবৃত্ত চাপের মতো বল কীহোলটি খোলে যখন মাধ্যাকর্ষণ (ওরফে হাইড্রোস্ট্যাটিক বল) এবং ধাতব পৃষ্ঠের টান এটিকে ভেঙে দেয়। এমনকি উচ্চতর শক্তির ঘনত্বে, বাষ্পকে আয়নিত করে একটি প্লাজমা তৈরি করা যেতে পারে। ক্লসিয়াস-ক্ল্যাপেরন সমীকরণ ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার চাপ নির্ধারণ করা হয়, যেখানে পি হল ভারসাম্য বাষ্প চাপ, টি হল তরল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, এইচএলভি হল বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ, টিএলভি হল তরল-বাষ্প ইন্টারফেসের ভারসাম্য তাপমাত্রা। এই ধারণাটি ব্যবহার করে যে বাষ্প প্রবাহ সোনিক বেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেউ তা পায়, যেখানে পো হল বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং পিআর হল পুনরুদ্ধার চাপ। ধাপ 3 এটি কীহোল প্রোফাইলের সাথে সম্পর্কিত। তরল প্রবাহের বেগ নির্ধারণ করা হয় যেখানে বেগ ভেক্টর, পি = চাপ, ρ = ভর ঘনত্ব, = সান্দ্রতা, β = তাপীয় সম্প্রসারণ সহগ, জি = মাধ্যাকর্ষণ, এবং এফ হল একটি সিমুলেশন গ্রিড কোষে তরলের আয়তনের ভগ্নাংশ। ধাপ 4 লেজার ইমপিংমেন্ট পৃষ্ঠের সীমানা তাপমাত্রা নির্ধারণের জন্য, আপনি এই ধরনের একটি সমীকরণ প্রয়োগ করবেন। যেখানে kn = লেজার দ্বারা প্রভাবিত পৃষ্ঠের স্বাভাবিক তাপ পরিবাহিতা, h = বায়ুর জন্য পরিবাহী তাপ স্থানান্তর সহগ, σ হল বিকিরণের জন্য স্টেফান-বোল্টজম্যান ধ্রুবক, এবং ε হল ঝালাই করা উপাদানের নির্গমনশীলতা, q হল লেজার রশ্মির তাপ প্রবাহ। সিডব্লিউ (কন্টিনিউয়াস ওয়েভ) লেজার ওয়েল্ডিংয়ের বিপরীতে যা একটি চলমান তাপীয় চক্রের সাথে জড়িত, স্পন্দিত লেজার একই স্থানে পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে আঘাত করে, এইভাবে একাধিক ওভারল্যাপিং তাপীয় চক্র তৈরি করে। এর সমাধান করার একটি পদ্ধতি হল একটি ধাপ ফাংশন যোগ করা যা মরীচি চালু থাকাকালীন তাপ প্রবাহকে এক দ্বারা গুণ করে কিন্তু মরীচি বন্ধ থাকাকালীন তাপ প্রবাহকে শূন্য দ্বারা গুণ করে। এটি অর্জনের একটি উপায় হল ক্রোনেকার ব-দ্বীপ ব্যবহার করা যা q কে নিম্নরূপ পরিবর্তন করেঃ, যেখানে δ = ক্রোনেকার ব-দ্বীপ, qe = পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত তাপ প্রবাহ। এই পদ্ধতির সমস্যা হল, এটি আপনাকে নাড়ির সময়কালের প্রভাব দেখতে দেয় না। এটি সমাধান করার একটি উপায় হল একটি পরিবর্তনকারী ব্যবহার করা যা সময়-নির্ভর ফাংশন যেমনঃ যেখানে v = পালস ফ্রিকোয়েন্সি, n = 0,1,2,., v-1), τ = পালস সময়কাল। এরপরে, আপনি এই সীমানা শর্তটি প্রয়োগ করবেন এবং অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার বন্টন পেতে ফুরিয়ারের 2য় সূত্রটি সমাধান করবেন। কোনও অভ্যন্তরীণ তাপ উৎপাদন না ধরে নিলে, সমাধানটি হল, যেখানে k = তাপ পরিবাহিতা, ρ = ঘনত্ব, Cp = নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা, = তরল বেগ ভেক্টর। ধাপ 5 বৃদ্ধি পূর্ববর্তী ধাপগুলিতে উপস্থাপিত নিয়ন্ত্রক সমীকরণগুলিকে পৃথক করে এবং পরবর্তী সময় এবং দৈর্ঘ্যের পদক্ষেপগুলি প্রয়োগ করে করা হয়। ধাপ 6 ফলাফলগুলি নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ বা সাধারণ পরীক্ষার প্রবণতা দ্বারা বৈধ করা যেতে পারে। এই পরীক্ষাগুলিতে ফিউশনের গভীরতার মেটালোগ্রাফিক যাচাইকরণ জড়িত রয়েছে। অনুমান সরলীকরণের পরিণতি স্পন্দিত লেজারের পদার্থবিজ্ঞান খুব জটিল হতে পারে এবং তাই, গণনার গতি বাড়ানোর জন্য বা উপকরণের বৈশিষ্ট্যের অভাব পূরণ করার জন্য কিছু সরলীকরণ অনুমান করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট তাপের মতো বস্তুগত বৈশিষ্ট্যগুলির তাপমাত্রা-নির্ভরতা গণনা করার সময়কে হ্রাস করার জন্য উপেক্ষা করা হয়। তরল-ধাতব ইন্টারফেস ছেড়ে যাওয়া বাষ্প থেকে ভর হ্রাসের কারণে তাপ হ্রাসের পরিমাণ হিসাব না করা হলে তরল তাপমাত্রা অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে। আরও দেখুন লেজার ধাতু জমা রেফারেন্স গ্রন্থপঞ্জি ক্যারি, হাওয়ার্ড বি এবং স্কট সি হেলজার (2005)। আধুনিক ঢালাই প্রযুক্তি। আপার স্যাডল নদী, নিউ জার্সিঃ পিয়ারসন শিক্ষা। । ওয়েম্যান, ক্লাস (2003)। ওয়েল্ডিং প্রসেস হ্যান্ডবুক। নিউ ইয়র্কঃ সিআরসি প্রেস এলএলসি। । কল্পকজিয়ান, সেরোপ এবং শ্মিড, স্টিভেন আর। (2006)। ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি 5ম সংস্করণ। আপার স্যাডল নদী, নিউ জার্সিঃ পিয়ারসন শিক্ষা। বাহ্যিক লিঙ্ক ডুয়াল বিম লেজার ওয়েল্ডিং; 2002 ওয়েল্ডিং জার্নাল ওয়েল্ড মরফোলজি এবং ডুয়াল-বিম লেজার ওয়েল্ডিং-এ তাপীয় মডেলিং থেকে গবেষণা নিবন্ধ; 2002 ওয়েল্ডিং জার্নাল থেকে গবেষণা নিবন্ধ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজার সলিউশন ম্যাগাজিন রোবোটিক লেজার ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং ভিডিও ক্লিপ ধারণকারী নিবন্ধ